1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÖSUNGEN. 83 
Hieraus folgt, daß unser Mineral mit Zinkblende, (Zn, n) S, identisch ist. 
Zu weiterer Bestátigung erwáhnen wir: 
Es ist leicht in Säuren löslich (unter Entwickelung von Schwefel- 
wasserstoff ); 
die Menge des u. d. M. beobachteten Minerals entspricht dem aus 
den quantitativen Analysen berechneten RS-Gehalt; 
es hat einen besonders hohen Brechungsquotienten (siehe hierüber 
weiter unten). 
Dabei betone ich auch die frühzeitige Krystallisation des Minerals, 
dessen Menge in den verschiedenen Schlacken zwischen ca. 2 und 5 9/, 
schwankt. 
Die Krystallite des Zinksulfids sind in einigen Dünnschliffen bis o.4 mm. 
lang und o.o2—0 o3, gelegentlich bis 0.04 mm. dick. 
Bei dieser Dicke sind sie durchsichtig; jedoch absorbieren sie ziemlich 
viel Licht, und bei einer Dicke von ca. o.15 mm. dürften sie nur durch- 
scheinend sein. 
Die Farbe des Minerals schwankt in den verschiedenen Schlacken, 
mit einem wechselnden Verhältnis zwischen ZnO und FeO (von 7 °/, ZnO 
: 47%) FeO bis 18/4 ZnO: 42 0/5 FeO), zwischen gelb, mit einem schwach 
bräunlichen Tone (in den zinkreichsten Schlacken), bis gelblich braun (in 
den zinkärmsten und dabei ziemlich eisenreichen Schlacken). Das künst- 
liche Mineral ergibt dieselben Farbennuancen wie die natürliche Zinkblende 
(im Dünnschliff) mit von ca. 5 bis ca. 10 °/y Fe, entsprechend rund 8 bis 
16 °/) FeS. — Unser Mineral besteht somit nicht aus reinem ZnS, sondern 
aus ZnS mit mehr oder weniger FeS. Daf dies der Fall sein muß, ist 
auch eine Konsequenz von dem Gleichgewicht zwischen R in RS und R 
in der Silikatschmelzlósung (siehe hierüber in einem unten folgenden Ab- 
schnitt). — Weiter darf man aus diesem Gleichgewicht den Schluß ziehen, 
dafa auch etwas von anderen Komponenten, besonders CaS (dabei auch 
MnS usw.), in die Konstitution des Minerals eingehen mag. 
Die Krystallisation unseres durch überwiegend Zink charakterisierten 
Sulfids fand — in Schlacken mit ca. 2 bis 5 ?/; Sulfid — sehr frühzeitig statt, 
und zwar jedenfalls annáhernd gleichzeitig mit derjenigen des Zinkspinells. 
— Die Krystallite erscheinen als Einschlüsse teils in dem Fayalit (Zink- 
fayalit) und teils in dem zum Schluß erstarrten Glas (siehe Fig. 28). 
Mehrerenorts beobachtet man innerhalb der Fayalite Häufchen von kleinen 
Sulfid-Krystalliten, die somit vor dem Anfang der Fayalitbildung zusam- 
mengeschwommen waren. Bisweilen sieht man einen Kreis von Sulfid- 
Krystalliten ringsherum um die mechanisch mitgerissenen Steinkügelchen, 
